J)6 VOGT, STUDIER OVEll SLAGGKil. 



der ikkc bioven leveret nof>et sikkert bevis for, at de erholdte 

 krvstallor i virkeliglieden liar formel CaO. SiO^; det synes, at 

 man kun luir shittet sia' til dette, fordi mineralet fremoik af 

 en smcltemasse af den naevnte sammeusastning. — Det ber om- 

 bandlede mineral er sandsynligvis identisk med vört bexagonale 

 kalksilikat (begge er optisk euaxige og optisk positive, danner 

 sio- desuden bea-o-e i CaO-rio-o smeltemasser af surbedsofrad ca. 

 1 :2.oo). Heri liöfter der en antvdnins til, at det liexao-onale 

 mineral i Airkeligbeden skal bave sammensastning RO. SiO,, 

 bvor RO = CaO med lidt MgO o. s. v., medens vi tidligere har 

 fundet, at der rimeligvis er mere HO tilstede. 



Til oplysning om det bexagonale kalksilikats opbygnings- 

 forliolde og overbovedet om den maade, ln'orpaa det viser sig 

 iinder mikroskopet, bidsrettes fölgende detailbeskrivelser af mikro- 

 skopiske prjeparater, der förer det ombandlede mineral. 



Orieutcrede snit, 4= 01^ ^^ "^ °° P' ^^ krystallcr fra Sa>/ner 

 Hiltte (Dr. O. SciixABELS original-material), se lig. 27, a og b samt 

 lig. 28. — Slagmassen indebolder et i stor ma^ngde optrae- 

 dende, o-rönt. iireo-elmaessio- bco-ra^nset mineral, altid i me^et 

 smaa individer (rimeligvis MnS eller Ca, ]\InS), bvortil ^i i det 

 föloende ikke tasfer noaet heusvn, da det ikke vedrörcr det 

 liexaoonale mineral i oo- for sig-. — I snit =t OP viser kalk- 

 silikatet sig i en zone längs kanterne at vgere opdelt i seks- 

 sidige tavler, beeTimdet i, at den store kr\'stal lier er sammen- 

 sat af en liel del nogenhinde parallelle snbindivider, medens 

 selve krystallens kJEerne er ganske monoton (se fig. 27, b); som 

 tidligere omtalt, sees i dette snit, at mineralet er optisk euaxigt 

 og optisk positivt. — I snit 4^ oc P sees store variationer i do 

 forskiellioe dele: 1 krvstallens eentrale del, midt niellem de 

 to OP-endeflader oo- midt mellem de bcorasnsende oo 1*-Hader, 

 findes en större og en hel del smaa lister, bestaaende af mineral- 

 snbstans, ndtrukket efter OP og delvis begraensct af fläder i 



stenimelaen af wollastonit har beroet paa misforstaaelser. — Derimod 

 fastlioldes fremdeles, efter revidereude undersögelse. at det tavle- 

 formige mineral i slaggen fra Högfors, 14:de marts 1874, og sand- 

 synligvis ogsaa det fra Tanså, 1852, er identisk med naturlig wollastonit: 

 desuden tilföjes, at i det sidste har jeg ogsaa i andre staerkt CaO- 

 rige slagger af surstofEorhold ca. 2.00 fundet tavleformige krystaller, 

 Jignende wollastonit; herom mere ved en anden gäng. 



